Voıgr: Elastieitäts- Constanten von Steinsalz und Flussspath. 993 
mich völlig befriedigenden Resultaten gekommen. Wegen der Weich- 
heit des Steinsalzes sind nämlich die Hauptflächen der Stäbehen 
höchst unregelmässig gekrümmt: ich habe diesen Umstand zu be- 
rücksichtigen gesucht, indem ich die Dicken stets an 28 Stellen 
maass, nämlich in vier Punktreihen parallel der Längsaxe, von welchen 
zwei nahe der Mitte, zwei nahe den Kanten der Breitseiten lagen. 
Die Resultate dieser Messungen (D = 1500 + d gesetzt) sind in den 
folgenden Tafeln enthalten; jede Zahl ist das Mittel aus mindestens 
vier Einstellungen. Unter die Mittel der für jeden Querschnitt beob- 
achteten Zahlen sind zur Vergleichung die nach der obigen Formel 
berechneten gestellt. Die Einheiten sind 'Trommeltheile des Sphäro- 
meters (= 1/992.7"”). 
Eine weitere Unsicherheit kam in die Diekenmessungen durch 
einen anderen Umstand. Die Stäbchen waren sofort nach ihrer Her- 
stellung in dickflüssiges venetianisches Terpentin eingeschmolzen und 
wurden vor den Beobachtungen durch Waschen mit erwärmtem Ter- 
pentinöl davon befreit. Offenbar hängt nun die letzte Schieht sehr 
fest oder man beseitigt bei wiederholtem Abpoliren auch eine ober- 
flächliche Schicht Steinsalz:' kurz nach 5 bis 10 Mal wiederholtem 
Abwaschen und Abpoliren erschienen die Stäbchen jedesmal um kleine 
Beträge dünner. Ich habe demgemäss die Reinigung sehr oft vor- 
genommen, ehe ich an die definitiven Dimensionenbestimmungen und 
die Biegungen und Drillungen ging — irgend eine Garantie dafür, 
dass die gemessenen Dicken sich auf das reine Steinsalz beziehen, 
kann ich freilich nicht geben. 
Die Breiten (B — 6000 + 2) sind ebenfalls mit dem Sphäro- 
meter gemessen und in 'Trommeltheilen desselben angegeben; die 
beiden Reihen Zahlen beziehen sich auf Messungen in umgekehrter Lage 
Dimensionen. 
D= 1500 + 8; B = 6000 + ß 
WET 
N 88 98:5 104 107 108 100 
72 34 97,5 105 103 104 97 
77-5 S6 95 101 105 107 99 
73-5 76.5 86.5 92.5 96.5 96.5 90 
Mittel: 73.5 83.5 94-5 100.5 104 104 96.5 
ber. 72. 85.1 94.7 100.7 103.3 102.3 97:9 
8. = 100.7 A AS AA=—17 
! Im Allgemeinen dürfte das erstere stattfinden. Stäbchen W, IV sal auf- 
fällig kleine Biegungseoäffieienten; nach einer wiederholten gründlichen Reinigung 
zeigte sich die Dieke um eirca 0.002"" verringert, die Grösse der Biegung merklich 
unverändert. 
